SLTR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 4^5' 

 terreiix ou pitrreux, celui qui ie forme le plus facilement en un vcrte 

 blanc opaque , f< pen fragile : fi , d'autre part, on fait atrention a r^dlion 

 dcs aciJes, on jugera aifemei.t que ces fubftances doiveiu s'attachcr tortc- 

 ment au cuivre , & que ce vernis ne peutplus enfuite etre diflbus iii 

 attaque par Ics acides. 



La grande difficulre qui s'oppofe a I'tifage fimple dc ce melange 

 comme email, ert la forte & prompte chaleur qu'il demand? , laqiielle 

 furpaile le degre que donne comniunemcnt le fourneau d'ellai.. En con- 

 fequence , j'ai cherche a rendre I'email pljs fufible par quelques additions. 

 On remarquera dans Ics experiences fuivantes , cclles qui ont rempli cet 

 objet , & ceiles qui n'ont pas reufli. 



JI. J'ai ajoute au n°. i" , en differentes proportions , de la potafTe , 

 du borax, dc I'arfenic fixe, de la liqueur des cailloux , du muriate cal- 

 cairc , du fel coniinun , du minium , du verre de bilmuth , du fmalt bleu 

 (qui eft un? prepatation du cobalt) di de la mangancfe : toutes ces 

 matieres ont a im certain point reufli a hater la fufion ; mais il en eft 

 reliilte divers inconveniens, comme de rendre I'email bourfouffle , ir.egal, 

 cu ineme moins durable a I'ufe. 



III. J'ai mele le n°. j" avec partie egale de ce qu'on app'cUe fondant 

 vitreux ( vltnim fupbik ) , compofe de 6 parties de chaux , 4 de fpath- 

 fluor, 3 de quartz reduit en poudre tresfine , & -j^ de mangancfe; le 

 toutayant ere calcine & broye avec I'eau , comm'e une preparation de 

 couleur , je J'ai etendu un peu epais avec le pinceau; ce melange a coule 

 pafTablement fur ie cuivre au feu de charbon. II s'y eft bien attache , & 

 a donne un email ferme,folide & d'un bon ufage, qui avoir feulemenc 

 un coup d'oeil gris-cendre, & par confequent fans aucun eclat. II ne 

 s'eft pas fondu avec plus de fiicilite au fourneau d'cfTai, 



Deux parties du n°. l", avec une partie du fondant vitreux & ^ de 

 mangancfe , fe font comportees ablolument de la meme manierc. Le 

 melange s'eft a la verire fondu phis facilement , mais il s'eft trouve 

 encore plus noir. * * 



IV. Pour eprouver Ti ces melanges r^uftiroient mieux en les uniflant 

 auparavant au verre d'email par la chalcur de la tufion , je fis fondre 

 enfemble dans un creufct 6 parties du n°. i'' avec •[ partie de borax, 

 qui a I'aide du fouffl-'t devinrent en quatre minutes fluides comme de I'eau, 

 Je verfai le tout dans un moriier , & j'eus uh verre tres-blanc , folide, 

 dont la furfacc etoir un peu matte, & demi-tranfparcr.t. Ce verre d'email 

 broye tres-fin avec de I'eau, pouvoit s'appliquer racilemerit fur le cujvre 

 avec un pinceau, ou en le ftifant couler defTus ; il fe fondit prompter 

 ment & en une minute a une torte chaleur du fourneau d'effai ; il forma 

 un vernis egal & uni, qui fupporta I'ebuUition ik le palTage du chaud 

 & du froid ; mais a caufe du borax qui y ^xavi fondu , \\ n'etoit pas en 

 etat de refifter a la longue aux acidas, fur-tout aux acides mineraux. 



